## PEMBUATAN MEMBRAN HIBRID POLISULFON-LEMPUNG YANG DIKOAGULASI OLEH 2-PROPANOL-AIR DAN APLIKASINYA PADA AIR GAMBUT

## Zaiyar . Amilia Linggawati . Muhdarina
Jurusan Kimia Fakultas Matematika Universitas Riau Kampus Bina Widya Panam Email: zaiyar68@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Penelitian ini, bertujuan untuk membuat membran hibrid polisulfon-lempung secara inversi fase menggunakan zat aditif polietilen glikol (PEG) (PEL 1) dan tanpa PEG (PL 1). Matriks polimer ini  dikoagulasi  dalam  koagulan  campuran2-propanol-air.  Membran  hibrid  PEL  1dan  PL  1 diaplikasikan  pengolahan  air  gambut  yang  berasal  dari  Desa  Rimbo  Panjang  Km  18,  meliputi pengukuran pH, warna dan zat organik. Hasil penelitian menunjukkan membran PEL 1 dan PL 1 dapat  menaikkan  pH  air  gambut  sesuai  syarat  kualitas  air  minum  PERMENKES No.492/MENKES/PER/IV/2010,  hanya  membran  PEL  1  dapat  menurunkan  warna  air  sesuai Permemkes dan Kedua membran belum dapat menurunkan zat organik sesuai Permenkes
Kata kunci : Membran hibrid polisulfon-lempung, koagulan 2-popanol-air,pengolahn air gambut

## 1. PENDAHULUAN
Air  merupakan  zat  yang  keberadaannya sangat  vital  dalam  mendukung  kehidupan dan aktivitas manusia. Kebutuhan  air bersih terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan  penduduk  dan  industri.  Untuk mencegah  terjadinya  krisis  air,  diperlukan studi lebih lanjut  mengenai  sumber  daya  air serta  cara  pengolahannya  sehingga  dapat menghasilkan air bersih yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan  sehari-hari  sesuai  dengan  Syarat kualitas air minum.
Salah  satu  alternatif  sumber  daya  air adalah  air  gambut.  Air  gambut  adalah  air yang terdapat dan selalu menggenangi lahan gambut. Air gambut secara kuantitatif sangat potensial  untuk  dikelola  sebagai  sumber daya  air,  namun  kenyataannya  secara kualitas, dalam penggunaannya masih banyak  mengalami  kendala.  Warna  air gambut  yang  coklat  kemerahan,  tingginya
kandungan  zat  organik  dan  pH  yang  rendah merupakan beberapa kendala yang menyebabkan  air  gambut  secara  kualitas tidak layak digunakan sebagai air minum.
Nilai  pH  air  gambut  menyatakan intensitas  kemasaman  atau  alkalinitas  air gambut  dan  mewakili  konsentrasi  ion hidrogennya,  pH  tidak  mengukur  seluruh kemasaman  atau  seluruh  alkalinitas  (Otto, 1987)  dan  mencirikan  keseimbangan  antara asam dan basa dalam air .
Warna  coklat  kemerahan  pada  air gambut  merupakan  akibat  dari  tingginya kandungan  zat  organik  (senyawa  humus) terlarut, terutama dalam bentuk asam humus dan turunannya. Zat organik ini, berasal dari dekomposisi  bahan  organik  berupa  lignin seperti daun, pohon, dan kayu
Senyawa humus menyusun 90% material organik  yang  mempunyai  berat  molekul beragam  dari  200-300.000  g/mol.  Material ini merupakan produk sintesis sekunder dari
senyawa  organik  sederhana  yang  terbentuk karena  pemecahan  material  organik  oleh mikrobiologi,  bahan  organik  ini  bersifat stabil dan tahan terhadap proses biodegradasi  dalam  waktu  cukup  lama (Syarfi, 2007).
Salah satu alternatif yang dapat digunakan  untuk  mengatasi  kendala  ini adalah teknologi membran. Teknologi membran berkembang pesat dalam beberapa dasawarsa  terakhir  ini  baik  dalam  skala laboratorium  maupun  skala  komersial.  Hal ini  disebabkan  karena  membran  memiliki banyak  kelebihan  yang  tidak  dimiliki  oleh proses pemisahan konvensional lainnya.
Membran  merupakan  penghalang  yang bersifat  permeabel  dan  selektif  antara  dua fase. Fase pertama adalah umpan (feed),dalam  hal  ini  adalah  air  gambut, sementara fase kedua adalah hasil pemisahan  (permeate)  sebagai  air  bersih Proses  pemisahan  pada  membran  terjadi dengan  cara  perpindahan  material  melewati membran  dengan  proses  transpor  aktif  dan pasif.  Transpor  aktif  adalah  perpindahan material  yang  akan  dipisahkan  secara langsung,  sedangkan  transpor  pasif  dapat digerakkan oleh perbedaan tekanan, konsentrasi,  atau  perbedaan  temperatur  di antara kedua sisi membran (Mulder 1996).
Kinerja  pemisahan  dengan  membran sangat  ditentukan  dari  porositas  permukaan dan  distribusi  pori.  Modifikasi  struktur  dan ukuran  pori  membran  dapat  dilakukan dengan  mencampur  bahan  organik  dan bahan  anorganik  (Kasukabe,  et  al.  1996). Selain  itu,  teknik  modifikasi  ini  juga bertujuan  untuk  meningkatkan  kemampuan membran dalam pengolahan air gambut dan mengatasi  kelemahan  dari  bahan  organik dan anorganik pada membran yang dihasilkannya. Membran yang dibuat dengan  mencampurkan  bahan  organik  dan anorganik ini, dinamakan membran hibrid.
Pada  penelitian  ini  dibuat  membran hibrid dengan menggabungkan bahan organik (polisulfon) dan anorganik (lempung).  Membran  hibrid  dibuat  secara inversi  fase  dengan  teknik  perendaman- pengendapan menggunakan koagulan campuran  2-propanol  dan  air  dengan komposisi (1:1).
Pelarut yang digunakan untuk melarutkan polisulfon adalah dimetil asetamida  (DMAc).  DMAc  adalah  pelarut yang  sering  digunakan  untuk  melarutkan polimer, selain itu, dapat  bercampur dengan non  pelarut  campuran  air  dan  2-propanol yang  digunakan  sebagai  koagulan.  DMAc tidak  mudah  menguap  dan  cenderung  stabil karena  memiliki  rentang  ketahanan  suhu yang  relatif luas,  yaitu  titik didihnya di  atas 164.5-166ºC  sehingga  dapat  melarutkan polisulfon dengan baik.
Polisulfon  merupakan  polimer  yang banyak  digunakan  sebagai  bahan  dasar pembuatan membran pada proses ultrafiltrasi (Baker 2004). Polisulfon mengandung gugus sulfonat dan inti benzen dalam rantai polimer utama, yang strukturnya  ditunjukkan  pada  Gambar  1. Polisulfon  dipilih  sebagai  bahan  baku membran  disebabkan  polimer  ini,  memiliki kestabilan mekanik, termal, kimia yang baik dan rentang pH yang luas (1-13).

## Gambar 1.
Struktur Polisulfon (Sumber , Baker 2004)
Lempung  merupakan  mineral  skunder yang  terbentuk  dari  hasil  pelapukan  kimia dan  fisika  mineral  primer  dalam  proses pembentukan tanah. Lempung yang digunakan  pada  penelitian  ini  berasal  dari Desa  Palas  Pekanbaru.  Lempung  ini  dipilih karena  intensitas  silikat  (SiO 2 )  yang  tinggi
yaitu, 58% (Nadarlis, 2012). Silikat berpotensi  dimanfaatkan  sebagai  bahan aditif  membran  hibrid  karena  mampu meningkatkan kinerja membran.
Variasi  koagulan  campuran  non  pelarut 2-propanol dan air bertujuan untuk meningkatkan  fluks  air  zat  terlarut  (air gambut)  dan  kemampuan  rejeksi  dari membran  yang  dihasilkan.  Selain  itu,  pada penelitian  ini  juga  digunakan  zat  aditif polietilen  glikol  (PEG).  Penggunaan  zat aditif polietilen glikol (PEG) akan meningkatkan  porositas  membran  hibrid. Membran  hibrid  ini  selanjutnya  dinamakan membran hibrid polisulfon-lempung.
Karakter  membran  hibrid  polisulfon- lempung  yang  dibuat  secara  inversi  fase dipengaruhi  oleh  komposisi  bahan  dasar, Oleh  karena  itu,  dalam  penelitian  ini  dibuat 2(dua)  jenis  membran  hibrid  polisulfon- lempung  dengan  perbedaan  zat  aditif. Membran hibrid polisulfon-lempung dengan zat  aditif  PEG  (simbol  PEL  1)  dan  PEG (simbol  PL  1).  Perbedaan  komposisi  bahan dasar membran ini bertujuan untuk membandingkan perbedaan kemampuan membran dalam pengolahan air gambut. Air gambut  yang  digunakan  berasal  dari  salah satu  sumur  warga  di  Desa  Rimbo  Panjang Km  18.  Penggunaan  membran  hibrid polisulfon-lempung diharapkan dapat menaikkan  pH,  menurunkan  warna  dan menyisihkan  senyawa  organik  dalam  air gambut,  sehingga  memenuhi  syarat  kualitas air minum PERMENKES No.492/MENKES/PER/IV/2010 2. METODOLOGI PENELITIAN Pembuatan Membran Hibrid Polisulfon-lempung Membran hibrid polisulfon-lempung dibuat  dengan  melarutkan  18  %  polisulfon dalam  64%  dimetil  asetamida,  ditambahkan 9% lempung dan 9% PEG. Proses pelarutan
dilakukan pada temperatur kamar menggunakan  pengaduk  magnetik  sampai larutan benar-benar larut (homogen). Larutan ini, disebut larutan tuang polimer.
Larutan tuang polimer didiamkan selama 3  jam  untuk  menghilangkan  gelembung udara  yang  terperangkap  di  dalam  larutan sebelum  dilakukan  pencetakan.  Larutan tuang polimer selanjutnya ditebar di atas plat kaca yang telah diolesi aseton lalu diratakan dengan  batang  stainless  steel  hingga terbentuk  lapisan tipis  dan dibiarkan selama 5  menit.  Kemudian  lapisan  tipis  pada  pelat kaca  direndam  dalam  bak  koagulasi  yang telah  berisi  non  pelarut  campuran  2- propanol  dan  air  (1:1)  selama  5  menit, sehingga membran terkoagulasi.
Aplikasi  Membran  Hibrid  Polisulfon- lempung pada Air Gambut
Untuk  mendapatkan  sampel  air  gambut hasil  permeasi  membran  dilakukan  dengan cara  memasukkan  sampel  air  gambut  dalam sel  filtrasi  yang  sebelumnya  telah  berisi membran hibrid polisulfon-lempung (PEL 1 dan  PL  1)  pada  tekanan  3,5  bar.  Volume permeat  yang  dihasilkan  ditampung  sampai volume  100  mL  dan  diukur  pH,  warna  dan senyawa  organik.  Pengukuan  dilakukan pada  sampel  air  gambut  awal  (tanpa perlakuan  membran)  dan  hasil  permeasi (dengan perlakuan membran)

## Penentuan pH Air Gambut
Penentuan  pH  air  air  gambut  dilakuakn menggunakan pH meter Martini
Instruments.  Penentuan  ditentukan  dengen mencelupkan  stick  elektroda  dari  alat  pH meter  ke  dalam  sampel  air  gambut.  Angka yang tertera pada monitor merupakan pH air gambut.
Penentuan  Kandungan  Warna  Air Gambut
1. Pembuatan larutan induk skala warna 500 ppm Pt-Co
Dilarutkan  sebanyak  1,246  g  K2PtCl6 dengan 25 mL akuades dan 1 g CoCl 2 .6H 2 O dengan  25  mL  akuades.  Kedalam  labu  ukur 1000  mL,  dicampurkan  larutan  K 2 PtCl 6 dan CoCl 2 .6H 2 O.  Selanjutnya  ditambahkan  100 mL H 2 SO 4 pekat, larutan diencerkan dengan akuades hingga volume 1000 mL.
2. Penentuan panjang gelombang
optimum
Diambil  titik  tengah  larutan  standar skala warna yang digunakan yaitu konsentrasi  25  ppm  Pt-Co,  lalu  dimasukkan ke  dalam  kuvet  spektrofotometer  Uv-Vis. Panjang  gelombang  (  )  yang  menghasilkan serapan  maksimum  pada  kisaran  200-350 nm.
3. Pembuatan kurva kalibrasi
Kurva  kalibrasi  larutan  standar  dibuat dengan  mengukur  absorbansi  pada  panjang gelombang  optimum  (  )  300  nm.  Larutan induk  skala  warna  500  ppm  Pt-Co  dipipet sebanyak:  0,5;  1,0;  1,5;  2,0;  2,5;  3,0;  3,5; 4,0; 4,5 dan 5,0 mL. Masing-masing larutan ditambahkan  akuades  sampai  volume  50 mL,  sehingga  menjadi  larutan  standar  skala warna: 5, 10, 25, 30, 35, 40, 45 dan 50 ppm Pt-Co.
4. Pengukuran  kandungan  warna  air gambut
Absorbansi  sampel  air  gambut  diukur pada  panjang  gelombang  (  )  300  nm.
Konsentrasi air gambut awal dan air gambut hasil  permeasi  membran  hibrid  polisulfon- lempung  ditentukan  dari  kurva  kalibrasi larutan standar Pt-Co.

## Penentuan  Senyawa  Organik  Air Gambut
Penentuan  kandungan  zat  organik  air gambut  dihitung  dari  nilai  permanganat yang  dilakukan  secara  titrimetri.  Senyawa organik  yang  ada  dalam  sampel  air  gambut dioksidasi dengan KMnO 4 ., direduksi dengan  asam  oksalat  berlebih.  Kelebihan
asam  oksalat  dititrasi  kembali  dengan KMnO 4 .
Penentuan  kandungan  senyawa  organik air  gambut  dilakukan  dengan  cara  berikut, air gambut sebanyak 100 ml dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 300 mL, ditambahkan  3  butir  batu  didih.  Kemudian ditambahkan  beberapa  tetes  larutan  KMnO 4 0,01  N  hingga  larutan  sampel  berwarna merah muda. Selanjutnya ditambahkan 5 mL asam  sulfat  8  N,  larutan  sampel  dipanaskan pada suhu 105o C ± 2o C, bila terdapat bau H 2 S,  pendidihan  dilakukan  beberapa  menit. Ditambahkan  10  mL  larutan  baku  asam oksalat  0,01  N.  Akhirnya,  larutan  sampel dititrasi  dengan  larutan  KMnO 4 0,01  N hingga  berwarna  merah  muda.  Volume KMnO4 pada titrasi dicatat.       1000 6 , 31 1 10 10 ) / ( 4        d c b a L mg KMnO
Dalam  hal  ini,  a  adalah  volume  larutan KMnO 4 0,01  N  pada  titrasi,  b  adalah normalitas  KMnO 4 ,  c  adalah  normalitas asam  oksalat,  dan  d  adalah  volume  sampel air gambut.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Pengukuran pH Air Gambut
Hasil pengukuran pH sampel air gambut ditunjukkan pada Tabel 1.

## Tabel 1.
Hasil Pengukuran pH Air Gambut Sampel Air Gambut pH Tanpa Perlakuan Membran 4,5 Hasil Permeasi Membran PEL 1 7,0 Hasil Permeasi Membran PL 1 6,7
Berdasarkan  Tabel  1  dapat  dilihat bahwa,  pH  air  gambut  awal  bersifat  asam, yang  disebabkan  oleh  zat  organik  dan kation-kation  terlarut  dalam  tanah  gambut.
Oleh karena itu, air gambut dengan pH asam ini  bersifat  tidak  baik  untuk  kesehatan  dan jika  dikonsumsi  karena  dapat  menyebabkan kerusakan gigi dan menimbulkan sakit perut ( Anonim, 2011).
Membran hibrid polisulfon-lempung dapat  menaikkan  pH  air  gambut.  Membran PEL  1  dapat  menaikkan  pH  sampel  air gambut  (pH=  7)  lebih  baik  dibandingkan membran  PL  1  (pH  =  6,7).  Perbedaan kenaikan nilai pH air gambut hasil permeasi membran  ini  disebabkan  membran  PEL  1 mempunyai ukuran pori lebih kecil, distribusi  pori  lebih  merata  dan  jumlah  pori yang  lebih  banyak  dibandingkan  membran PL 1, sehingga dapat merejeksi bahan-bahan terlarut  dari  sisa-sisa  vegetasi  yang  telah melapuk  dan  mengalami  humifikasi  secara lebih baik.

## Tabel 2.
Parameter pH, Warna dan Zat Organik dalam
PERMENKES No.492/MENKES/PER/IV/2010 tentang syarat kualitas air minum Jenis Parameter Kadar Maksimum yang Diperbolehkan ph 6,5 – 8,5 Warna 50 ppm Pt-Co Zat Organik (KMO 4 )  10 mg/L
Sumber: Anonim (2010)
Berdasarkan hasil pengukuran pH sampel  air  gambut  awal  dan  hasil  permeasi membran  PEL1  dan  PL  1  menunjukkan bahwa  sampel  air  gambut  awal  belum memenuhi  syarat  kualitas  air  minum  (Tabel 2),  sedangkan  sampel  air  gambut  hasil permeasi  membran  PEL  1  dan  PL  1 memenuhi peraturan pemerintah tersebut.

## Pengukuran Warna Air Gambut
Hasil pengukuran warna air gambut awal dan  air  gambut  hasil  permeasi  membran PEL 1 dan PL 1 ditunjukkan pada Tabel 3.

## Tabel 3.
Konsentrasi Warna Air Gambut Sampel Air Gambut Warna (ppm Pt-Co) Tanpa Perlakuan 328
Membran Hasil Permeasi Membran PEL 1 29 Hasil Permeasi Membran PL 1 154
Berdasarkan  Tabel  3.  dapat  dilihat bahwa  konsentrasi  warna  sampe  air  gambut awal  tinggi.  Warna  coklat  kemerahan  pada air  gambut  merupakan  akibat  dari  tingginya kandungan  zat  organik  (senyawa  humus) terlarut, terutama dalam bentuk asam humus dan  turunannya.  Asam  humus  tersebut berasal  dari  dekomposisi  bahan  organik seperti  daun,  pohon  atau  kayu  dengan berbagai tingkat (Notodarmojo, 1994).
Penggunaan  membran  PEL  1  dan  PL  1 pada  proses  pemisahan  zat  warna  dapat menurunkan  konsentrasi  warna  air  gambut. Persentase  penurunan  konsentrasi  warna  air gambut  hasil  permeasi  membran  PEL  1 adalah  sebesar  91%  ,  sedangkan  membran PL 1 hanya mampu menurunkan konsentrasi warna air gambut sebesar 53%.
Berdasarkan hasil pengukuran konsentrasi  warna  sampel  air  gambut  awal dan hasil permeasi  membran PEL 1 dan PL 1  (Tabel  3)  diketahui  bahwa  konsentrasi warna  sampel  air  gambut  hasil  permeasi membran  PEL  1  memenuhi  syarat  kualitas air  minum  (Tabel  2).  Namun  konsentrasi warna  sampel  air  gambut  hasil  permeasi membran PL 1 belum memenuhi permenkes tersebut.  Kondisi  ini  disebabkan  membran hibrid PL 1 hanya  dapat merejeksi  sebagian kecil  asam  humus  terlarut  penyebab  warna pada  air  gambut  seperti  asam  humat,  asam fulvat dan humin karena mempunyai ukuran pori membran PL 1 lebih besar dibandingkan  ukuran  molekul  asam  humus tersebut.

## Pengukuran Zat Organik Air Gambut
Hasil  pengukuran  senyawa  organik  air gambut dicantumkan dalam Tabel 4.
Tabel 4. Senyawa Organik Air Gambut Sampel Air Gambut Zat Organik (mg/L) Tanpa Perlakuan Membran 370,98 Hasil Permeasi Membran PEL 1 18,25 Hasil Permeasi Membran PL 1 35,25
Berdasarkan  Tabel  4.  diketahui  bahwa, kandungan  senyawa  organik  sampel  air gambut awal
Berdasarkan  Tabel  4  diketahui  bahwa kandungan  senyawa  organik  sampel  air gambut  awal  tinggi.  Senyawa  organik  ini, berasal  dari  senyawa  humus  terlarut  beserta turunannya.  Sampel  air  gambut  awal  ini tidak  layak  dikonsumsi  karena  dapat mengganggu kesehatan.
Penggunaan  membran  hibrid  polisulfon- lempung  PEL  1  dan  PL  1  sebagai  media penyaring  dapat  menyisihkan  senyawa organik  sampel  air  gambut.  Persentase penyisihan  senyawa  organik  dalam  sampel air  gambut  hasil  permeasi  membran  PEL  1 adalah  sebesar  95  %,  sedangkan  membran PL  1  hanya  mampu  menyisihkan  senyawa organik sampel air gambut sebesar 90,5 %,
Dari  hasil  tersebut  ditunjukkan  bahwa membran PEL 1 dapat menyisihkan senyawa  organik  lebih  tinggi  dibandingkan membran  PL  1.  Hal  ini  disebabkan  proses pemisahan menggunakan membran bergantung  pada  perbandingan  ukuran  pori membran  dengan  diameter  atau  ukuran molekul  yang  akan  dipisahkan  (Mulder, 1996).  Ukuran  pori  membran  PEL  1  kecil dari membran PL 1, sehingga membran PEL 1  mampu  merejeksi  senyawa  organik  lebih baik dibandingkan membran PL 1.
Secara  umum,  persentase  penyisihan senyawa  organik  pada  membran  PEL  1  dan PL  1  tinggi  (90,5%-95%),  namun  belum memenuhi  syarat  kualitas  air  minum  (Tabel 2). Hal ini berarti, membran PEL 1 dan PL 1
belum  dapat  merejeksi  senyawa  organik berukuran  molekul  100000  g/mol  yang kemungkinan  berasal  dari  asam  fulvat (Collet,  2007).  Kondisi  ini  kemungkinan disebabkan  fungsi  lempung  sebagai  aditif tidak  maksimal  karena  ukurannya  yang besar  (lolos  ayakan  =  200  mesh)  , sehingga kurang  merata  terdistribusi  dalam  matriks polimer membran.

## 4. KESIMPULAN
Dari  hasil  aplikasi  membran  hibrid polisulfon-lempung  pada  air  gambut,  maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Membran  PEL  1  dan  PL  1  dapat menurunkan  pH  air  gambut,  sehingga memenuhi PERMENKES No.492/ MENKES/PER/IV/2010  tentang  syarat kualitas air minum.
2. Membran  PEL  1  dapat  menurunkan warna  air  gambut  sesuai  permenkes tersebut.
3. Membran  PEL  1  dan  PL  1  dapat menyisihkan  senyawa  organik  dalam sampel  air  gambut  (90,5%-95%)  , namun  kedua  membran  belum  dapat menyisihkan  senyawa  organik  air  sesuai Permenkes.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Anonim., 2010, Keputusan Mentri Kesehatan RI No. 492/MENKES Per/IV/ 2010 tentang Persyaratan kualitas air minum. Departemen Kesehatan,  www.depkes.go.id,  diakses 25 Mei 2013.
Baker,  R.W.,  2004,  Membrane  Technology and Applications, 2nd ed, John Wiley & Sons, Ltd.,Chichester.
Collet.,  2007,  Humus,  Humic  Acid  and Humates, http://www.chelated trace mineral.com, diakses 28 april 2012.
Javiya,  S.  Yogesh,  Gupta,  S.  Singh,  K  &
Bhattacharya,  A.,  2008,  Porometry
Studies  of  The  Polysulfone  Membranes on Addition of Poly(Ethylene Glycol) in Gelation  Bath  During  Preparation, J.Mex.Chem. Soc 52 (2): 140-144 Kasukabe,  K.  Ichiki,  K.  Hayasi,  J.  Maeda,
H.  and  Morooko,  S.,  1996,  Preparation and Characterization of Silica Polyamide Composite Membrane Coated  on  Porous  Tubes  for  CO2
Separation,  Journal  Membrane  Science 115: 65-75.
Mulder,  M.,  1996,  Basic  Principles  of
Membrane Technology. Second edition.
Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. Nadarlis., 2012, Identifikasi dan
Karakterisasi  Lempung  Alam  Desa Palas  Kecamatan  Tampan  dan  Desa Talanai  Teratak  Buluh  Kecamatan  Siak Hulu,  Skripsi  Jurusan  Kimia  FMIPA UR, Pekanbaru.
Notodarmojo  S.,  1994,  Pengolahan  Air
Berwarna: Kajian Terhadap Studi Laboratorium, Makalah Lokakarya Pengolahan Air Berwarna, Palangkaraya. Otto  S.,  1987,  Ekologi  Lingkungan  Hidup dan Pembangunan. Djambatan,Jakarta.
Syarfi S. H., 2007, Rejeksi Zat  Organik  Air
Gambut Dengan Membran Ultra Filtrasi.  Jurnal  Sains  dan Teknologi  12: 9-14.